232 



La silice élait légèrement rouilleuse. Par l'acide chlor- 

 hydrique étendu de 2/3 d'eau j'en ai séparé l'oxyde de 

 fer; après décantation et lavages, la silice s'est montrée 

 d'un très-beau blanc. 



Son poids élait de 27 



Perte en oxyde de fer \ 



Il a été facile de s'assurer, parles réactifs du fer, que 

 la dissolution acide contenait réellement l'oxyde indiqué 

 par la perle. 



L'oxyde de fer qui se décèle par l'incinération ne doil 

 pas être considéré comme faisant partie constituante 

 de la matière organique, car par l'acide hydrochlorique 

 aidé de la chaleur on en sépare la plus grande partie; 

 le reste appartient à la silice. D'un autre côté, on verra 

 plus loin que notre eau de source fournit la même subs- 

 tance exemple de fer. 



Quant au résidu blanc de silice, on l'a fondu avec du 

 carbonate de soude pour obtenir la silice dans son plus 

 grand état de pureté, en suivant à cet égard les soins 

 el les procédés bien connus. On a eu : 



Silice pure 25,5 



La solution et les eaux de lavages, traitées par l'am- 

 moniaque, ont précipité une matière blanche, gélati- 

 neuse, se déposant difficilement, insoluble dans le chlo- 

 rure d'ammonium, soluble en entier dans la potasse 

 caustique, que je considère comme de Xalamine. On a 

 donc par différence : 



Alumine -1,5 



